(7o6 ) 



» Ces deux derniers corps renferment un peu d'ammoniaque ( 2 à 3 

 pour 100). 



1) Si l'on soumet une solution concentrée de bromure de zinc mélangée 

 d'oxyde à la température de 200" environ, en tube scellé, on obtient sur les 

 parois du tube de petits cristaux brillants dont la composition concorde 

 bien avec la formule Zn Br, 5 Zn O, 6 HO. 



Trouvé. Calculé. 



Br 21 ,67 21 ,68 



Zn 52, 5i 52,84 ('). » 



CHIMIE. — Sur les otihopliospliates doubles de baryum et de potassium, 

 de baryum et de sodium. Note de M. A. de Sciiulten, présentée par 

 M. Friedel. 



« Pour préparer ces phosphates doubles, qu'on n'a pas obtenus jus- 

 qu'ici, j'ai utilisé la propriété connue des silicates alcalins en solution 

 concentrée de dissoudre l'hydrate de baryum. Un mélange de silicate de 

 potassium et d'eau de baryte est chauffé à la température de l'ébullition, 

 puis additioiuié d'une solution de silicate de potassium contenant une 

 certaine quantité de phosphate de potassium en dissolution. Après refroi- 

 dissement du liquide, on recueille de jolis cristaux cubiques. Ils se dis- 

 solvent facilement dans l'acide chlorhydrique étendu en laissant un résidu 

 de silice, dont la quantité totale s'élève à i pour 100 environ. Si l'on con- 

 sidère cette petite quantité de silice comme impureté, les nombres fournis 

 par l'analyse correspondent à la formule simple KRaPO* + ioH-0. 



Calculé. Trouvé. 



BaO 34,0 35,1 



K-0 10)4 9' I (p^r différence) 



P-0= i5,7 16,5 



H^O 39,9 39,3 



100,0 100,0 



» L'orthophosphate de baryum et de sodium s'obtient par un procédé 

 analogue à celui que je viens de décrire, en substituant le silicate de sodium 



(' ) Travail fait au LaboralDire de M. Bertliclot, au Collège de France. 



